( I"1 ) 



ainsi que le tungstène; cette opération se fait après séparation de l'alumine par l'ani- 

 raoniaque, en précipitant Tu en liqueur neutre par le nitrate mercureux (') ; j'ai 



trouvé : 



Tu calculé 

 Tu pour 100. pour 



93,65 93,93 93,43 93,16 



» Ces cristaux sont faiblement attaqués par les acides concentrés; ils sont décom- 

 posés par l'eau bouillante. 



» 2° Les expériences faites avec des proportions de matières comprises 

 entre les quantités qui conduiraient théoriquement à des alliages AlTu 

 et Ai'^Tu donnent d'abondants cristaux lamellaires qui paraissent ternes, 

 à cause d'une mince couche d'aluminium qui les recouvre. On les trouve 

 entre le culot métallique et le corindon, particulièrement sur la périphérie. 

 Ces cristaux correspondent à la formule APïu. L'expérience qui donne les 

 meilleizrs résultats est celle qui correspond aux proportions théoriques 

 conduisant à cette composition. 



» Pour les analyser, on les lave à H Cl et à AztP, puis on les traite par l'eau 

 régale concentrée, qui les dissout facilement. On insolubilise TuO^ formé par dessic- 

 cation et traitement à H Cl, et l'on reprend par l'eau en présence de chlorhydrate 

 d'ammoniaque. 



)) L'aluminium en solution est précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

 » J'ai trouvé ainsi : 



1" analyse. 3" analyse. Calculé. 



Aluminium 36, 61 37,08 36,98 



Tungstène 63,32 62,90 63,02 



99>93 99-98 100,00 



» Ces cristaux sont facilement attaqués par les acides concentrés. 



» 3° Les expériences faites avec des proportions de matières comprises 

 entre les quantités qui, théoriquement, conduiraient à des alliages APïu 



(') Au cours de ces analyses, j'ai remarqué le phénomène suivant que je me réserve 

 d'étudier ultérieurement: l'attaque des cristaux par Na-0^ était faite dans une capsule 

 de nickel; la capsule ainsi que son conLenu étaient traités par l'eau bouillante, puis 

 bien lavés. Le précipité obtenu était filtré, et une partie de l'alumine restait sur le 

 filtre, alors qu'elle aurait dû passer totalement en solution sous forme d'aluminate de 

 soude; il est même arrivé à plusieurs reprises que la liqueur filtrée était d'une teinte 

 verte très accusée et contenait du nickel. 



